m CoQtiLHAT. — Coiirs élémentaire sur ta fabrication 



ARTICLE iir. 

 COMPOSITION DE LA CHARGE OU FOURNEAU A RÉVERBÈRE. 



La question de savoir, s'il est prcférable de fondre avec des 

 métaux neufs (le cuivre et 1 clain purs) , ou avec du vieux bronze , 

 a été un sujet de controverse. 



Les partisans des métaux neufs prétendent que le bronze souvent 

 refondu, devient plus blanc (à dose égale d'étain), et beaucoup 

 moins tenace. Ils attribuent ces effets à la présence des oxiJes mé- 

 talliques, qui ont dû se former et s'accumuler dans des refontes 

 souvent répétées. Mais ils ne remarquent pas que ces oxides ont 

 du se séparer en vertu de leur moindre densité et entrer dans les 

 laitiers. Ils admettent également que l'alliage a pu se compliquer des 

 substances étrangères renfermées dans les matériaux qui compo- 

 sent les fourneaux ou les moules. 



Les partisans du vieux bronze, font remarquer que, si les mé- 

 taux refondus sont purs, les produits sont plus homogènes , moins 

 sujets aux effets de la liqualion, et plus durs à dose égale d'élain. 

 Ils font observer que le manque de dureté est un des plus grands 

 défauts qu'on reproche aux pièces de bronze, et que la refonte des 

 métaux est un des moyens d'y remédier. Ils soutiennent d'ailleurs 

 que des substances étrangères ne peuvent s'introduire dans le bronze 

 par l'effet de la fusion , puisqu'une fusion prolongée ramènerait le 

 bronze à l'état de cuivre pur et que ces substances étant plus oxi- 

 dables que le cuivre, doivent entrer dans les laitiers. 



La difficulté de former un bon alliage de cuivre et d'élain est si 

 grande, qu'à la fonderie de Liège et dans plusieurs fonderies de 

 France et d'autres contrées , on fait l'alliage par une fusion préala- 

 ble ; afin de composer le mélanr/e préalable, qu'on doit employer 

 au fondage des pièces, au lieu du cuivre et de l'étain purs. 



L'étain étant beaucoup plus oxidable que le cuivre, le titre de 

 bronze s'altère par la fusion. 



On est donc obligé, quand on emploie du vieux bronze, d'ajouter 

 à la charge du fourneau , soit de l'étain pur , soit un alliage très-ri- 

 che en élain, d'après les indications du calcul et de l'analyse. 



M' le colonel Fréderix a introduit à la fonderie de Liège un pro- 

 cédé qu'il a importé de l'Angleterre, et qui consiste à remplacer l'é- 

 tain par un alliage formé de deux parties de cuivre et d'une partie 

 d'étain. Cet alliage, il le nomme mêlai chimique. 



